♦ 



854 D E P 



i _ 

 pas tant ; mais elle demande plus de tems , & n eft 

 guère commode dans les départs en grand , parce 

 qu'il faut beaucoup de place & un grand nom- 

 bre de vahTeaux : ainfi elle n'a fon utilité que dans 

 les petits départs. Il faut pour cette précipitation des 

 vaifleaux de verre , ce font les meilleurs ; ou des 

 terrines de grais bien cuites & prefque vitrifiées : 

 celles d'un grais poreux ou tendre ne réfiftent pas 

 long-tems , & font bientôt percées. On remplit ces 

 vaifleaux d'eau douce , de manière cependant qu'il 

 y ait de la place pour une feptieme partie , qui eft 

 l'eau - forte chargée d'argent , qu'on doit y verfer 

 auffi. Dès que ces deux liqueurs y font , on y fuf- 

 pend avec une ficelle des lames de cuivre rouge qui 

 ne foient ni fales ni graffes : on les laiffe en repos 

 dans le même endroit , jufqu'à ce que tout l'argent 

 foit précipité , ce qui n'arrive qu'au bout de fept à 

 huit jours, fur-tout quand on ménage le cuivre, & 

 qu'on ne veut pas y en mettre beaucoup à la fois. 

 Il eft bon aufli de profiter du petit avantage qui peut 

 réfulter de la chaleur de la diflolution d'argent , en 

 la verfant toute chaude dans l'eau des terrines , la- 

 quelle par ce moyen prendra un degré de chaleur 

 incapable de les cafter. Mais il faut avoir attention 

 de verfer cette eau-forte prefque bouillante , au mi- 

 lieu de l'eau , & non vers les bords du vaifleau , 

 parce qiurla grande chaleur le feroit cafter. Cette 

 chaleur douce accélérera un peu la précipitation de 

 l'argent fur les lames du cuivre. 



On effaie par les grains de fel , fi tout l'argent eft 

 précipité , comme on l'a enfeigné ci-devant ; & fi la 

 précipitation eft achevée , on décante l'eau des ter- 

 rines. Quant à la chaux d'argent qui refte attachée 

 aux lames de cuivre , on la fait tomber dans l'eau 

 douce avec une gratte-bofle , ou avec une brofle de 

 poil de fanglier fort court ; puis on les lave avec 

 l'eau verte de la précipitation. En cas qu'on ne pût 

 pas en détacher tout l'argent , on les garde pour une 

 autre opération. 



On met toute la chaux d'argent qu'on a précipi- 

 tée par l'une ou l'autre méthode , dans une baflîne 

 de cuivre de capacité proportionnée ; on y verfe de 

 l'eau commune , & on la fait bouillir pour en enlever 

 toute l'acidité. Le chauderon ou bafline de cuivre 

 dont on s'eft fervi pour la précipitation à chaud , 

 peut être employé à l'édulcoration d'environ cent 

 marcs d'argent. Quand la chaux a refté aflez long- 

 tems dans l'eau bouillante , on ôte le vaifleau du 

 feu , pour la laiffer dépofer , puis on verfe l'eau par 

 înclinaifon : on répète trois ou quatre fois la même 

 chofe , en changeant d'eau à chaque fûis, afin d'en- 

 lever toute l'acidité du diflolvant. Plus on a foin de 

 laver cette chaux pour l'adoucir, plus elle devient 

 légère ; ainfi vers la fin des lotions on ne doit pas fe 

 prefter de décanter l'eau , que cette chaux ne foit 

 bien dépofée. Ces lotions étant finies, on met la baf- 

 fine de côté , afin que le peu d'eau qui refte fe raf- 

 femble , & que l'argent foit mieux égoutté. On fait 

 des pelâtes de cette chaux, & l'on met fur un filtre 

 ce qui en refte de trop humide. Ce filtre fe fait, com- 

 me on fait , avecdes plumes à écrire, qu'on raffem- 

 î>le en forme de cone avec un fil d'archal , & on le 

 garnit de papier à filtrer. Comme la matière que l'on 

 met deflus eft pefante , on place le filtre dans un en^ 

 tonnoir de verre ; on met de petits brins de bouleau 

 gu de paille entre deux , afin que l'eau filtre mieux. 

 Cet entonnoir étant ainfi préparé , on le pofe fur un 

 vaifleau de verre ou de terre. Si l'on a beaucoup 

 d'argent à deffécher de cette manière , on peut ôter 

 de celui qui eft au milieu du filtre , pour faire place 

 à d'autre ; mais il faut prendre garde d'endommager 

 le papier. Lorfque l'eau du filtre eft écoulée , on met 

 auffi cette chaux d'argent en pelotes , & on les fait 

 /écher m foleil ou dans un lieu chaud. Si l'on veut 



D E P 



aller plus vite , on les fait fécher dans un creufet à 

 petit feu , puis on fait fondre l'argent au fourneau à 

 vent ; mais il faut en conduire le feu doucement , 

 pour donner le tems à l'argent de rougir avant que 

 de fondre : lorfqu'il eft bien fondu, on le coule dans 

 un cone ou dans une lingotiere de fer, chauffés & 

 graiflés avec du fuif ; auffi-tôt qu'ils font coulés , on 

 jette deflus du pouflier de charbon tamifé. Le marc 

 d'argent fondu , provenant de la chaux précipitée 

 par le cuivre , contient ordinairement depuis fept 

 onces & demie &z fix grains , jufqu'à fept onces & 

 demie & douze grains de fin. Si l'on veut porter cet 

 argent à un plus haut titre , on y réuflit par le raffi- 

 nage. Voyt^ Raffinage. 



Le départ eft proprement fini lorfque l'on a féparé 

 l'or & l'argent , & qu'on a ramaffé chacun de ces 

 métaux en culot ou en lingot , comme nous venons 

 de l'enfeigner. Il eft cependant une opération d'eeco- 

 nomie que le départeur doit favoir exécuter, favoir 

 la reprile du cuivre, qui fe fait ordinairement par la 

 précipitation avec le fer. Cette méthode eft fort 

 limple ; on n'a qu'à jetter dans des baquets de bois à 

 demi remplis de vieilles ferrailles les moins rouiî- 

 lées qu'il eft poiïible , la difîblution de cuivre décan- 

 tée de deflus la chaux d'argent , encore chaude fi 

 l'on le peut commodément , & à mefure que l'on en 

 a. Cette diflolution de cuivre s'appelle tau féconde 

 ou verte, dans le langage des ouvriers. On doit laifter 

 cette eau verte dans les baquets, jufqu'à ce qu'un 

 morceau de fer poli trempé dedans pendant quel~ 

 ques minutes ne fe couvre d'aucune particule de 

 cuivre. Alors on décante cette liqueur qui eft une 

 diflolution de fer, on la rejette comme très-inutile, 

 & l'on fépare le cuivre du vieux fer par le moyen 

 de l'eau commune qu'on jette dans le baquet , dans 

 laquelle on lave ce fer en le roulant fortement dans 

 cette eau qu'on verfe fur le champ à grands flots en 

 agitant toujours : on ramaffé enfuite le cuivre qu'elle 

 a entraîné & qui s'eft dépofé par le repos , & on le 

 fond félon l'art. 



Dans ces reprifes de l'argent & du cuivre toute 

 l'eau-forte eft perdue. On trouve dans les Mém. de 

 Vacad. royale des Scienc. afin. ijz8, un moyen de la 

 conferver, qui avoit été communiqué à M. Dufay 

 par Antoine Amand , qui confifte à retirer par la 

 diftillation une partie de l'eau-forte de l'eau fécon- 

 de ou de l'eau verte. Mais comme on peut auffi-bien 

 diftiller l'eau-forte chargée d'argent,il paroît que c'eft 

 multiplier les manœuvres fans néceflité , que de pré- 

 cipiter l'argent par le cuivre pour diftiller enfuite la 

 diflolution de ce dernier métal. Et il ne paroît pas que 

 l'avantage d'être expofé à une moindre perte par la 

 fracture des cucurbites qui contiennent une diflolu- 

 tion de cuivre , que fi ces vaifleaux étoient chargés 

 d'une diflolution d'argent ; il ne paroît pas , dis-je , 

 que cet avantage foit aflez confidérable pour que 1er 

 procédé d' Amand puifle être regardé comme utile, 

 quand même on retireroit plus d'eau-forte de la dif- 

 folution du cuivre que de la diflolution d'argent ; ce 

 qui n'eft point dit dans la defeription du procédé. Il 

 paroît donc qu'on doit fe borner à profiter de quel- 

 que circonftance de manuel , & des commodités de 

 l'appareil, s'il y en a en effet, pour en perfectionner 

 la diftillation de la diflolution d'argent. Voyelles mé- 

 moires de Vacad. des Sciences, loc. cit. ou le Schlutter 

 de M. Hellot , tome I. pag. 368. 



Quoi qu'il en foit , voici comme on s'y prend 

 poui retirer immédiatement une partie de l'eau-for- 

 te de la diflolution d'argent, en même tems qu'on 

 retire l'argent. Ce qui fait ejl tiré de l'ouvrage dt 

 Schlutter , qui nous a tant fourni pour cet article.^ 



Cette opération demande beaucoup d'attention, 

 pour éviter que les cucurbites ne fe caftent ; parce 

 que l'argent diffout s'étant répandu ? il faut le cher- 



